>85 
let nous n'avons pas trouvé qu'elle réalisât 
iles avantages promis par M Dagiierre, ni 
sous le rapport de la promptitude , ni pour 
éviter la solarisation. Plusieurs amateurs 
de photographie, que nous avons consultés 
t sur ce point, ont exprimé le même avis et 
donnent la prélérence au polissage par les 
I essences. 
Quoi qu'il en soit , comme nous n'avons 
pas la prétt-ntion d'imposer à personne nos 
opinions personnelles, comme il est possible 
d'ailleurs qu'en d'autres mains le polissage 
par les acides mélangés d'huile arri\ e à un 
état de perfectionnement dont M. Dagnerre 
lui-même exprime le désir et l'e-jpoir, noiis 
allons reproduire la description du procédé 
telle que l'inventeur l'a publiée. 
« On mêle dans un flacon une huile fise 
(l'huile d'olive m'a paru préférable) avec 
de l'acide sulfurique du commerce, et en 
égale quantité (1 )• 
« Au moment du mélange, il s'opère 
une action très violente, et le llacon s'é- 
chauffe vivement. Il faut, a\ant de s'en 
servir, le laisser refroidu-. 
« Alors on prend avec du coton un peu 
de ce composé, et on l'étend promptement 
sur la plaqu:; ; puis on frotte avec de la 
poudre de ponce jusqu'à ce que l'argent 
ait pris un poli bien noir. Il est important 
que cette couche d'huile et d'acide soit 
très mince, quoiqu'elle ne s'oppose pas au 
contact de l'iode et de l'argent. 
« Ou peut encore euiployer le mélange 
suivant, auquel je donnerais peut-être la 
préférence s'il ne fallait, avant de s'en ser- 
vir, toujours avoir soin d'agiter le flacon. 
« C est une partie d'acide nitrique du 
commerce avec cinq parties d'huile d'olive. 
Apr^s avoir bien lemué ce composé, on 
peut l'employerimmédialementde la même 
manière que le précédent. 
« On pourra sans doute faire des com- 
posés à l'aide des substances autres que 
l'huile d'olive et que i'ucide sulfurique ou 
nitrique. 
« J'ai remarqué qu'avec ces composés on 
obtient plus de promptitude qu'avec les 
essences, mais encore que les parties lu- 
mineuses se solariscnt moins ; ce qui donne 
lieu d'espérer qu'en pcrsé\ érant dans cette 
voie , on arrivera bientôt à obtenir des 
épreuves dans lesquelles la végétatinti verte 
pourra être faite sans que le ciel ait pu 
dépasser son maximum de lumière, car 
tout le monde sait qu'au delà de ce point, 
les jjranJs clairs deviennent bleus. Je crois 
que , pour parvenir à ce but, il est indis- 
pensable d'employer un acide. 
« On peut ajouter à ces mélanges une 
petite quantité d'iode qu'on fera dissoudre 
préalablement dans l'huile avant d'y ajou- 
ter les acides. Il faut mettre dans'l huile 
assez d'iode pour la colorer i'oi tcment. » 
1V° Nouveau mode de polissage de> pla- 
ques adopté par M. Clnudet. ■ — Notre ami 
M. Claudet, dont les épreuves toujours 
progressives excitent de plus en plus l'ad- 
miration des connaisseurs, a bien voulu 
nous communiquer le mode de polissage 
des plaques auquel il s'est arrêté en dernier 
lieu, et qui est suivi exclusivement dans le 
vasSe établissement qu'il dirige. 
Le principal but de M. Claudet a été 
d'écarter de la préparation des plaques 
l'emploi du coton, qui, comme on le sait, 
laisse toujours une couche limoneuse à la 
surface de l'argent. Pour arriver à cet im- 
(1) La dose d'acide sulfurique pourrait être 
augmenlée , car la proportion que j'indique ici n'est 
que pour faciliter l'emplui de cet acide. j 
86 
portant résultat, les plaques sont soumises 
à trois opérations successives: le douci ou 
poli préparatoire , le décapage et le bru- 
nissage. 
Nous décrirons d'abord chacune de ces 
opérations ainsi qu'elles se pratiquent dans 
les ateliers de M. Claudet ; nous indique- 
rons ensuite les modifications que nous 
avons cru devoir y apporter. 
1 " Poli préparatoire des plaques. — Cette 
première opération a pour but , soit d'en- 
lever les battitures que le planage a laissées 
à la surface de l'argent, soit de faire dispa- 
raîtie jus([u'à la dernière trace d'une 
épreuve qui n'a pas réussi , qu'elle ait été 
fixée ou non au chlorure d'or. 
Le premier poli exige qu'on ait à sa dis- 
position im tour eu l'air (1); on montera 
sur les mandrins de ce tour un disque de 
bois de 12 à 15 millimètres d'épaisseur, et 
de 20 à 30 centimètres de diamètre, sui- 
vant la dimension des plaques ([u'on aura 
à polir. Ce disque sera d'abord recouvert 
d'une étoffe épaisse de laine ou de coton , 
et par-dessus cette première étoffe on ten- 
dra exactement un morceau de velours de 
coton blanc (2), sans apprêt et sans teirf- 
ture , et qu'on aura fait bouillir pendant 
une heure dans de l'eau bien propre, et 
parfaitement sécher. 
On prendra alors la plaque à polir, on y 
versera quelques j;outtes d'huile d'olive , 
et on y saupoudrera un peu de poudre de 
ponce ou de tripoli ; on appliquera la sur- 
face de l'arjjent contre le velours du dis- 
que , et on la niaintiendi a dans cette posi- 
tion au moyen d'une planchette de bois 
garnie d'une couche de caoutchouc, qu'on 
pourra amollir à l'aide de la chaleur ou 
de quelques gouttes d'huile essentielle , 
pour la faire adhérer sur le cuivre de la 
plaque. On mettra alors le tour en mou- 
vement et on fera parcourir successive- 
ment à la plaque toute la superficie du 
disque de velours, afin que , par l'effet de 
l'excentricité, le.i traits du poli se trouvent 
croisés dans tous les sens. On aura soin de 
ne pas appuyer trop fortement , dans la 
ciainte d'amincir à l excès la couche d'ar- 
gent et de rendre le poli trop rude. En très 
peu de temps la surface de la plaque sera 
parfaitement dressée , très unie et réguliè- 
rement doucie. 
2° Dé apagc des plaques. — Ils'agitmain- 
tenant de debairasser les plaques de la 
couche d'huile adhérente à leur superficie, 
(jui ternit leur éclat , et qui présentei ait un 
obstacle à l'action piiotogénicjue. On y par- 
vient facilement en les faisant bouiliir pen- 
pendant environ une demi-heure dans une 
dissolution saturée de sous-carbonate de 
sonde. On les en relire ensuite une à une, 
on les plonge dans l'eau bouillante , et on 
les essuie à mesure sur un morceau de ca- 
licot très propre, que Ion maintitnt tendu 
sur la cuisse. Les plaques sont alors prêtes 
à subir le dernier poli dont nous allons 
nous occuper. 
3" Brunissage des plaquas. — On monte 
sur le tour en i'air un autre disque garni 
de \elours de coton parfaitement propre ; 
on y saupoudre une très petite quantité de 
rouge d'Angleterre , on y applique la 
surface argentée de la plaque, et en quel- 
ques tours elle acquiert un bruni parfait 
et d'un noir remarquable. 
(1) Le tour liorizontal employé par les opticiens 
est égalemenl propre à cel usage. 
(2) Ces étolïes seront faeileuaent tendues sur le 
disque de la même manière qu'un bouton l'est sut 
son moule. 
87 
Pour terminer, il ne reste plus qu'à ré- 
tablir la direction transversale du poli, qui, 
comme on le sait, doit être perpendicu- 
laire par rapport à l'image qu'on veut ob- 
tenir. On aura à cet effet une polissoire en 
bois ayant un manche qu'on puisse tenir à 
la main et rappelant, dans de plus grandes 
dimensio.TS, la forme d'un cuir à rasoirs. 
Celte polissoire sera garnie d'une ou deux 
épaisseurs de drap, et recouverte de ve- 
lours de coton. On y saupoudrera quelques, 
atomes de rouge d'Angleterre; prenant 
alors d'une main la polissoire , et mainte- 
nant la plaque avec l'extrémité des doigts, 
de l'autre main , on frottera vivement, 
mais très légèrement, jusqu'à ce que le 
poli ait pris la direction voulue. 
Le procédé de jiolissage des plaques in- 
diqué par M. Claudet nous paraît excellent. 
Nous approuvons surtout ce^ frottements 
vifs et ré[)étés exercés sur la plaque, parce 
que nous les croyons de nature à y déve- 
lopper une sorte d'électricilé qui, dans les 
idées de MM. Moser, Daguerre, et autres 
personnes, doit favoriser l'actiou photogé- 
nique. Ces frottements ont en outrel'avan- 
tage , en échauffant la plaque, de rendre 
l'iodage plus prompt , plus facile et plus 
égal. 
Toutefois , plusieurs des opérations que 
nous venons d<! déerii'e ne peuvent être 
convenablement exécute'cs qu'en grand et 
dans un atelier. Nous avons donc, pour 
noire ussge, modifié lepolissage de M. Clau- 
det, en le combinant autant que possible 
avec la méthode de MM. Belfied et Fou- 
ca u 1 1 . 
Ainsi le poli préparatoire a bien lieu sur 
le tour au moyen d'un disque en velours, 
mais nous remplaçons l'huile par l'essence 
de lavande. Cette modification nous per- 
met de supprimer entièrement la seconde 
opération de M. Claudet, cir nous n'avons 
plus à dégraisser les plaques, et nous évi- 
tons ainsi le désagrément causé par le 
cambouis mêle d'huile qui s'attache aux 
doigts d'une manière persistante. Enfin, 
dans la troisième opération, nous substi- 
tuons au rouge d'Angleterre, dont nous 
avons signalé les effets nuisibles , la ponce 
ou le tripoli Ces deux dernières substan- 
ces , préparées avec le soin que nous avons 
recommande', donnent un bruni aussi par- 
fait et plus exempt de matières qui restent 
adhérentes à Ja plaque. 
CONCLUSION. — De toutes les méthodes de 
polissage que nous venons de décrire, nous 
préférons celles où l'on fait usage d'huils 
essentielles. Peut-être découvrira t-on quele 
que autre substance encore plus parfaite; 
la photogra|diic est un art essenliellemen; 
progressif; le daguerréotype est aujour- 
d'hui entre les mains de plusiensr savants 
distingues, et des milliers d'amateurs actifs, 
intelligents , laborieux en font chaque jour 
leur étude favorite : tant d'efforts réunis 
et stimulés par la publicité doivent amener 
nécessairement une foule de perfectionne- 
ments utiles. Nous ne saurions donc trop 
recommander aux personnes qui se livrent 
à la photographie de se tenir en garde et 
contre l'obstination d'une routine stalion- 
naire , et contre la mobilité d'un engoue- 
ment passager. Qu'on ne craigne pas de re- 
noncer franchement à des convictions an- 
ciennes, lorsque des innovations d'une uti- 
lité évidente viendront les contredire; que 
chacun surtout publie sans restriction et 
sans rélicence le résultat de ses essais, et 
nous verrons alors la photographie se dé- 
gager peu à peu des voiles qui l'envirou- 
